896 



soorten onderzocht. Met een stoomstraal van 2 atmospheren druk 

 spuitende op eene oppervlakte van ± 28 c.M. 2 werd gedurende 4 

 minuten zand geblazen. De resultaten zijn verkort hieronder weer- 

 gegeven. Voor nadere details wordt verwezen naar de zeer lezens- 



& 



waardige dissertatie van genoemden ingenieur. 



Verlies in gewicht. In c.M. 3 



Djati dwars 0.37 0.51 



tang. 1.11 1.54 



rad. 1.38 1.92 



Onglen dwars 0.46 0.42 



tang. 1.33 1.21 



rad. 1.62 1.47 



Ressak dwars 0.35 0.37 



tang. 1.38 1.43 



rad. 1.94 2.00 



Lagan dwars 0.57 0.83 



tang. 2.65 3.81 



rad. 2 99 4.40 



Djatihout blijkt dus wat gewichtsverlies betreft in alle drie 

 richtingen den meesten weerstand tegen afslijting te bieden. Het 

 lagan hout vertoont daarentegen den minsten weerstand. 



Splijtbaarheid. 



Wil men het hout van een boom gebruiken om daaruit vatduigen 

 te fabriceeren, dan zal men moeten letten op de splijtbaarheid, die bij 

 verschillende soorten zeer uiteenloopt, maar ook sterk afwisselt bij een 

 zelfde boomsoort. 



In Bretagne wordt het hout van sommige eiken buitengemeen 

 hoog betaald, omdat het bijzonder geschikt is voor het maken van de 

 duigen der vaten, waarin de cognac fine bois wordt bewaard. 



Bij machineconstructie zal de groote splijtbaarheid van het hout 

 beschouwd worden als een ondeugd. 



In een rapport uitgebracht door het proefstation voor bouw- 

 materialen van Koning & Bienfait te Amsterdam wordt vermeld, dat 

 ressakhout bij een vochtgehalte van 40 % een weerstand biedt tegen 

 splijten in tangentiale richting van gemiddeld 6.44 K.G. per c.M 2 ., in 

 radiale richting van 2.96 K.G. 



